56 VOGT, STUDIER ÖVER SLAGGER. 



moengden rimeligvis skrive sig fra mekanisk indblandet titanjern. 

 Vi kjender altsaa fra mineralogien ikke noget til titanets op- 

 traeden i oliviuerne og kau saaledes herigjennem ikke faa 

 nogen ledetraad til lösningen af vört problem. 



I sin, almindelighed indgaar titan i mineralernc dels som TiO., 

 (svarende til SiO^, f. ex. i titanit og yttrotitanit, samt til SiO^, 

 ZnOj og SnO.i, f- ex. i rutil) eller som Ti^O-j (undertiden skrevet 

 som"TiTi03 eller TiO. TiO.,), ekvivalerende Fe-^Og, med hvilkcn 

 den er isomorf ; derimod kjendes i naturen ikke noget titanoxidul 

 (TiO), som i isomorfe mineraler skuldc kimne erstatte FeO, 

 MgO, CaO o. s. v. — En saadan förbindelse kan dog af che- 

 miske grnnde meget let kiinne tfenkes, da tin, som staar titan 

 meget naer ^), har de to oxyder SnOo og SnO. 



Den lier beliandlede slag er fra en masovn, som har smeltet 

 den bekjendte, titanholdige Tabergs-malm (fra Smaland). Enten 

 malmen har bestaaet af titanholdig magnetit (efter Groth af 

 formel Fe (Fe, Ti)2 0^) eller af en mekanisk blanding af mag- 

 netit og titanjern (den sidste efter Groth af formel (Fe, Ti)., O3), 

 har titanet i malmen i begge fald optraadt som Ti^ O3 og ikke 

 som TiOo. — Ved selve masovnsprocessen har denne Ti.^ O3 

 ikke kunnet have anledning til at oxydere sig til TiOo, tvertom, 

 om man oprindelig havde hävt TiO.,, vilde denne snarere vaere 

 bleven reduceret. Vi maa altsaa med sikkerhed kunne gaa 

 ud fra, at i vor slag (eller i vore oliviner?) optra?der titanet 

 ikke som TiO.,. — Vi ved videre af metallurgien, at titan- 

 oxyderne naesten ikke läder sig reducere til metallisk titan i 

 masovn; rujernet fra de Taberg'ske malme holdcr ikke engang 

 spor af titan. Paa den anden side har man vistnok de be- 

 kjendte titan-kvaelstof-krystaller, hvor Ti er i förbindelse med 

 C og N; det oprindelig titanoxyd er her bleven spaltet o: re- 

 duceret. Men om end titanoxyderne vanskelig läder sig drive 

 ned til metallisk titan, maa man dog vente, at de i den stserkt 

 reducerende masovnsprocess vil blive bragt ned til den laveste 

 oxydationsgrad, som overhovedet kan existere o: til TiO(?). 



Dette resultat vilde meget godt stemme med slaggens 

 chemiske sammenstetnino-. — Som omtalt bestaar nemlig slao-- 

 gen rimeligvis njesten udelukkende af olivin o: slaop-en maa 

 meget stserkt nserme sig til singulosilikatet. Hvis titanet ind- 

 gaar som TiOj, erstattende SiOo, blir surstofforholdet (lerjorden 



') Det erindres, at tinsten (Sn O^) og rutil (Ti Oj) er isomorfe. 



